j342 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



du sulfate d'hydroxylamine et est rigoureusement proportion nelle_ au 



poids d'oîftdate ajouté. 



» Pratiquement, la liqueur à doser élunl neutre, c est-à-dire ne colorant 

 en rose là l'hélianthine, ni la phtaléine, on ajoutera un excès arbitraire, mais 

 suffisant, d'oxalale disodiqne et l'on versera le caméléon jusqu'à coloration 

 rose persistante. Le poids d' hydroxylaminc se déduira du volume de caméléon 

 à l'aide de la formule précédente. » 



MÉTALLURGIE. — Sur les procédés de fabrication des armes à l'époque 

 du bronze. Note dcIM. F. Osmoxd, présentée par M. Moissan. 



« M. le D"" Capitan a eu l'obligeance de me donner un fragment d'épée 

 de l'époque du bronze, en vue de rechercher si un exanaen microscopique 

 pourrait fournir dos renseignements sur les procédés primitifs de fabri- 

 cation. 



« Ce fragmenl était assez profondément oxydé. La teneur en élain, indiquée par la 

 proportion d'eulectique, n'est pas éloignée de lo |)Our loo; le plomb, dosé au labora- 

 toire des Aciéries de Denain^ atteint 3,is pour loo; le zinc n'est présent qu'à l'état de 

 traces. La faible proportion d'alliage dont on disposait ne permettait pas une analyse 

 chimique bien complète. 



)) Une coupe parallèle au plat de l'épée, polie, i)uis frottée sur un drap saupoudré 

 d'alumine et imbibé d'eau ammoniacale, montre, en brun, les crislallites rectangulaires 

 connus, généralement considérés comme un dépôt de première consolidation, plus riche 

 er. cuivre que la moyenne de l'alliage et restés reconnaissables, bien que l'étain se soit 

 ultérieurement réparti uniformément dans toute la masse de la solution solide. Ces 

 çristallites ont ici leurs axes pratiqueijie.nl reclilignes et réguliers, ce qui ferait penser 

 tout d'abord que le bronze considéré est demeuré brut de coulée; mais sur une coupe 

 transversale, ces axes de çristallites s'incurvent et tendent à devenir parallèles entre 

 eux et aux surfaces à mesure que l'on se l'approche des tranchants. Il résulte de là que 

 les tranchants ont été obtenus par forgeage, le corroyage étant beaucoup plus accentué 

 sur les bords qu'au milieu de la lame. 



» On sait que le bronze possède, outre le réseau crislallitique primitif, un réseau 

 cristallin révélé, après attaque convenable, par des stries parallèles et reclilignes con- 

 stantes dans le domaine de chaque grain (li. Le Chatelîer, Bulletin de la Société 

 d'Encouragement, aviil 1896). Dans les échantillons industriels que j'ai eu l'occa- 

 sion d'étudier, ces deux réseaux, cristallitique et cristallin, sont concordants. Au con- 

 traire; dans l'épée antique, le réseau cristallin n'est plus défini par les stries ordi- 

 naires ; il est remplacé par des grains non striés, mais recoupés de macles relativement 

 épaisses. Ces grains maclés, qui apparaissent quand on laisse agir pendant quelques 

 minutes une goutte d'ammoniaque déposée sur la coupe, ii'oiH pas plus de ^oh ^^ '"''" 



